( 856 ) 



soit par l'ther silicique encore acide, soit par l'alcool ml de chlorure de 

 silicium. Pour qtielqies-uns des produils obtenus, la contraction a t des 

 96 pour 100 du volume primitif; en sorte que l'hydrophane s'est rduite 

 2V du volume qu'elle occupait au moment de la solidification. 



Plusieurs des hydrophanes prpares deviennent tout fait transpa- 

 rentes l'air humide. Chauffes 3o ou 4 degrs , elles commencent par 

 devenir opaques en perdant une certaine quantit d'eau. Elles redeviennent 

 presque transparentes, en conservant seulement une lgre teinte opaline, 

 quand on continue les desscher la mme temprature. La quantit d'eau 

 qu'elles perdent par exposition l'air cette temprature s'lve 45 pour 1 00 

 du poids de l'hydrophane sche. Exposes de nouveau l'air, la tempra- 

 ture ordinaire, elles reprennent leur transparence et leur poids initial. 



Le gaz chlorhydrique, le gaz ammoniac, l'hydrogne sulfur, sont 

 absorbs en grande quantit par l'hydrophane dessche. Il sera intressant 

 d'examiner les proprits optiques de cette matire, avant et aprs la con- 

 densation des gaz, et de comparer les rsultats de ces expriences ceux que 

 M. Arago a obtenus avec l'hydrophane naturelle , et qu'il n'a point encore 

 publis. On voit que l'hydrophane possde des proprits absorbantes com- 

 parables celles qu'on a reconnues dans le charbon de bois et dans beaucoup 

 d'autres corps poreux, mais jamais dans aucun corps diaphane. 



La silice diaphane obtenue par l'ther silicique peut tre compare 

 l'hyalite des minralogistes, qui ne possde ni double rfraction , ni pouvoir 

 rotatoire. L'hyalite est notablement plus dure; la quantit d'eau qu'elle ren- 

 ferme ne dpasse pas 10 pour 100, tandis que le produit que j'ai obtenu en 

 contient prs de 11 pour 100. Je dois ajouter, toutefois, que celui-ci parat 

 pouvoir perdre encore de l'eau au bout d'un temps trs-long et sous l'influence 

 d'un mouvement molculaire d'une grande lenteur. Je n'ai plus trouv que 

 19 pour 100 d'eau dans un produit conserv depuis plus de deux ans au 

 contact de l'air. 



Dessche 1 1 5 degrs, la silice diaphane perd son eau et devient 

 lgrement opaline. Elle reprend cette eau, quelques centimes prs, par 

 l'exposition l'air, mais sans recouvrer sa transparence. 



L'tude de ces produits artificiels exige un long intervalle de temps, pat- 

 suite de la lenteur extrme avec laquelle leurs molcules arrivent l'tat 

 d'quilibre. Les rsultats dj obtenus donnent lieu de penser qu'on parvien- 

 dra prparer ces produits en masses volumineuses, mais il ne m'appartient 

 pas de dci 1er s'il sera possible un jour d'en tirer parti. 



